Poly(methacrylic acid)
پولی (میتھاکریلک ایسڈ) (پی ایم اے اے) میتھاکریلک ایسڈ (ترجیحی آئی یو پی اے سی نام، 2-میتھائلپروپ-2-اینوک ایسڈ) سے بنا ایک پولیمر ہے، جو ایک کاربوکسلک ایسڈ ہے۔ یہ اکثر اس کے سوڈیم نمک، پولی (میتھاکریلک ایسڈ) سوڈیم نمک کے طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ مونومر ایک چپچپا مائع ہے جس میں تیز بو ہوتی ہے۔ میتھاکریلک ایسڈ کی پہلی پولیمرک شکل 1880 میں اینگل ہارن اور فٹگ نے بیان کی تھی۔ پولیمرائزیشن کے مناسب حالات کے لیے اعلی طہارت والے مونومرز کا استعمال ضروری ہے اور اس لیے کسی بھی انفیکٹرز کو نکالنے (فینولک انفیکٹرز) یا آستین کے ذریعے ہٹانا ضروری ہے۔ تحلیل شدہ آکسیجن کی روک تھام کو روکنے کے لیے، پولیمرائزیشن کے آغاز سے پہلے مونومرز کو احتیاط سے ڈیگاس کیا جانا چاہیے۔ پولیمرائزیشن پی ایم اے اے کا پی کے اے 4.8 ہے، جس کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار پی ایچ پر نیٹ ورک میں ایم اے اے گروپ تقریبا مکمل طور پر ڈیپروٹونیٹڈ ہوتے ہیں جو اسے آئنک پولیمر بناتے ہیں۔ پی ایم اے اے پولی الیکٹرولائٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور پانی کو جذب کرنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خصوصیات پی ایچ سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور اس لیے بہت سے ہائیڈروگل پی ایم اے اے کوپولیمر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ ہائیڈروگل کیپسول محدود ادویات کے لیے کیریئر برتنوں کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور مائیکرو ری ایکٹر کے ذخائر کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ بعض ایپلی کیشنز کے لیے پی ایم اے اے کی سوڈیم نمک کی شکل کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ پولیمر کے آئنک چارج سے ہونے والے مضر اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے یا ایسی ایپلی کیشنز میں جہاں مختلف سالوینٹس میں گھلنشیلتا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پی ایم اے اے کا روایتی ترکیب کا طریقہ فری ریڈیکل پولیمرائزیشن ہے۔ آبی محلول میں، غیر آئنائزڈ اور مکمل طور پر آئنائزڈ ایم اے اے (پی ایچ اثر) کی پولیمرائزیشن کی شرح میں کافی فرق بیان کیا گیا ہے۔ غیر آئنائزڈ منظر نامے کے لیے، ایک حرکی ماڈل کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھیلاؤ کے لیے ایک نیا شرح قانون متعارف کروا کر (جزوی طور پر) آئنائزڈ ایم اے اے کے لیے حالیہ پیش رفت کی گئی ہے جہاں الیکٹروسٹیٹک اور غیر الیکٹروسٹیٹک اثرات کو واضح طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، میتھاکریلک ایسڈ کی فری ریڈیکل پولیمرائزیشن کے دوران پھیلاؤ کی شرح مستقل (کے پی) کا انحصار مونومر کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ پلسڈ لیئر پولیمرائزیشن سائز-اخراج کرومیٹوگرافی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے، یہ طے کیا گیا کہ جزوی طور پر آئنائزڈ ایم اے اے کے لیے کے پی میں معمولی کمی ہے کیونکہ مونومر کی حراستی میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ مکمل طور پر آئنائزڈ ایم اے اے کے لیے کے پی میں اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے مونومر کی حراستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مؤخر الذکر پروپیگنڈے کے لیے ٹرانزیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق ہے۔ کنٹرول شدہ پولیمرائزیشن تکنیک، جیسے کہ آر اے ایف ٹی اور این ایم پی کو ایم اے اے کی براہ راست پولیمرائزیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس، ایسڈک مونومرز کی پولیمرائزیشن، جیسے کہ ایم اے اے، نے روایتی طور پر ایک چیلنج پیش کیا ہے، مثال کے طور پر، اینیونک پولیمرائزیشن، گروپ ٹرانسفر پولیمرائزیشن (جی ٹی پی، لائیو پولیمرائزیشن دیکھیں) اور اے ٹی آر پی۔ مؤخر الذکر فی الحال اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن قیاس شدہ وجوہات میں کم پی ایچ پر لگینڈ پروٹونشن، تانبے میں کاربوکسیلیٹ موئٹیز کا مسابقتی ہم آہنگی اور سی یو (II) غیر فعال کمپلیکس سے ہالیڈ آئنوں کی نقل مکانی شامل ہیں۔ گروپ کیمسٹری کی حفاظت عام طور پر تیزابیت والے مونومرز (الکائل ایسٹرز کا استعمال کرتے ہوئے) کی پولیمرائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد تحفظ اور صفائی ہوتی ہے، لیکن دیگر طریقوں کو بھی تلاش کیا گیا ہے۔ پی ایم اے اے سائیکلائزیشن ختم ہونے کی بنیادی وجہ ثابت ہوئی، اور اسے چھوڑنے والے گروپ اور نیوکلیوفائل کو تبدیل کرکے، ارتکاز اور کاربوکسیلیٹ آئنوں کو کم کرنے کے لیے پی ایچ کو کم کرکے، اور پولیمرائزیشن کی شرح کو تیز کرکے کم کیا گیا۔ اس کام نے اے ٹی آر پی میں ایک اہم حد کو عبور کیا اور یہ ظاہر کیا کہ اے ٹی آر پی کا استعمال کرتے ہوئے قطبی مونومرز کی پولیمرائزیشن کے لیے پانی کو سالوینٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ جات مزید دیکھیں پولی (میتھائل میتھاکریلیٹ) (پی ایم ایم اے) نامیاتی پولیمر ایکریلیٹ پولیمر